262 
F. Ilimie, 
Bemerkungen über die 
• Druckfestigkeit einiger Quarz- und Feldspathwürfel 
■ I sowie über die Zugfestigkeit von Glimmerstreifen. 
Von F. Rinne in Hannover. 
. ' Die Festigkeilsverliältnisse der Gesteine sind in teclinischer 
aber aucli in geologiscber Hinsicht bedeutsam. Sie b.ängen ab von 
der Natur der das Gestein zusainrnensetzenden Mineralien und von 
ihrem Verbände, ganz ähnlich wie ein Bauwerk, z. B. eine Brücke, 
durch die Art des verwandten Materials und durcli die Anordnung 
der Bautlieile in ilirem technisclien Wesen cliarakterisirt wird. 
Leider ist bei den zalilreichen Bestimmungen der Festigkeitsver- 
hältnisse von Gesteinen dieser grundlegende Gedaidce meist nicht 
gewürdigt; auch sind die Untersuchungen ülier die Festigkeit der 
einzelnen gesteinsbildenden Mineralien noch sehr spärlich, abgesehen 
von den eingehenden und interessanten Beobachtungen an Quarz, 
Feldspath, Kalkspath, Steinsalz u. a., bei denen die Beanspruchung 
innerhalb der Elasticitätsgrenze blieb. Die Kenntnisse über das 
Verhalten gesteinsbildender Mineralien bei einer Beanspruchung 
über diese Grenze hinaus bis zum Bruch sind bislang, insbesondere 
bei den Mineralien der Eruptivgesteine, noch sehr gering. Es ist 
somit recht erwünscht, dass weitere Versuche in dieser Hinsicht 
angestellt und ihre Ergebnisse verötTentlicht werden. 
Wenn nun zwar auch erst sehr zahlreiche Daten eine richtige 
•Würdigung der in Betracht kommenden Verhältnisse ermöglichen, 
so möchte ich mir doch im Hinblick auf die bislang nur sehr 
spärlich vorliegenden Erfahrungen gestatten, eine kurze Notiz über 
solche von mir angestellte A' ersuche hier zu machen, zumal weitere 
Untersuchungen, bei denen die gewonnenen Ergebnisse verwandt 
werden könnten, von mir zunächst nicht beabsichtigt sind. 
I. Quarz. 
Der Quarz zeigt, wie bekannt, keinen grade besonders hohen 
Dehnungswiderstand. Sein Elasticilätsmodul beträgt etwa die Hälfte 
desjenigen von Stahl i, es ist nämlich in Richtung der Hauptaxe E — 
1030i bezogen auf kglqmm, senkrecht dazu nur 7853 und irn Maxi- 
mum 13158. 
In Bezug auf Druckfestigkeit erwies sich der Quarz bei meinen 
Versuchen als ungemein widerstandsfähig. 
Es kommt bei solchen Experimenten darauf an, die Belastung 
■festzustellen, unter welcher ein Probewürfel zusammenbricht. Zum 
Zwecke des A’ergleichs ist es nöthig eine Normalgestalt für die 
Untersuchungen festzusetzen. Während bei Gesteinen Würfel von 
5 — 7 cm Kantenlänge für die Beobachtung der Druckfestigkeit üblich 
1 Bei Stahl ist E — etwa 200ÜÜ. Der höchste beobachtete 
Elasticitätsmodul ist der an Korund. Bei diesem Mineral ist in 
Richtung der Hauptaxe E = 520()0. 
